﻿SUR LES AMALGAMES D'ÉTAIN 



PAR 



H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM. 



Comme il n'y a qu'un petit nombre d'amalgames qui aient été bien 

 étudiés jusqu'ici, j'ai confié à M. van Heteren une étude sur les amal- 

 games d'étain, semblable à celle faite dans le temps par M. Bijl *), sur 

 les amalgames de cadmium. Ce sont les principaux résultats des recher- 

 ches de M. van Heteren que je me propose de communiquer ici. 



A l'état liquide rétain et le mercure sont miscibles en toutes pro- 

 portions. Ces divers mélanges déposent, à des températures différentes, 

 une phase solide. Les températures où la solidification commence sont 

 représentées, dans la figure ci-dessous, par les deux lignes AC et CB } 

 qui s'entrecoupent en G (0,3 at. % Su et — 34°, 5) sous un certain angle. 



Comme la courbe CB se termine au point de fusion de rétain, il 

 faut que la phase solide qui se forme soit de l'étain pur, ou soit formée 

 de cristaux mixtes contenant ce métal comme composante. Une analyse 

 faite à 25° C. apprit que la phase solide, déposée par l'amalgame 

 liquide, contient 94 at. % Sn. 



Vu la grande difficulté qu'il y a à obtenir par cette voie des résultats 

 certains, nous avons effectué à 25° des mesures de différences de jjotentiel 

 entre des amalgames contenant 0,001 à 100 at. % Sn et un autre con- 

 tenant 16 at. %. Ces mesures ont conduit à ce résultat que les amal- 

 games non saturés prenuent un potentiel qui s'élève avec la teneur en 

 étain, jusqu'à ce que l'amalgame soit saturé, à 1,2 at. %. A partir de 

 cette concentration jusqu'à 99 at. % le potentiel ne change plus, ce 

 qui veut dire qu'entre ces limites coexistent deux phases de concentra- 

 tion invariable; l'une d'elles est liquide et contient 1,2 %, l'autre est 

 solide avec 99 at. % d'étain. 



') Zeitschr. f. physik. Chem., 41, 641, 1902. 



